STRUKTOL News
01-2008
Information on processing additives and release agents for the rubber industry

亜鉛含有量を減じ、かつ加工性を改善する−ＮＢＲ配合例−
目下、ゴム製品の添加対象である亜鉛華(ＺｎＯ)濃度が規制される公算が高まっている。そこで、この
記事欄では、加工性を改善すると同時に亜鉛を減らす１つの試験事例をとりあげる。配合は、ＮＢＲベース(ＡＣＮ３６％)のカーボン(Ｎ726, 100phr)、硫黄加硫系を選んだ(配合明細はrubber lab no.6265.2
参照)。下表に、亜鉛華、最近の滑剤製品ストラクトールＨＴ２０２、従来品(脂肪酸亜鉛ﾀｲﾌﾟ滑剤)の組み合わせによる４つの異なる配合物を挙げる。
表中、滑剤の配合量は高めの４ｐｈｒまでとした。これは、ラボ試験ではっきりとした効果を見出すためである。脂肪酸亜鉛系滑剤の採用はＮＢＲに古くから使用されているからであり、現在ではその代替としてＨＴ２０２(脂肪酸亜鉛と脂肪酸エステルからなる改良品)を推薦している。このＨＴ(ハイテク)シリーズの製品はコストパーフォーマンスがある上、亜鉛を減ずる手段になるので、そのニーズは高まりつつある。上記滑剤には亜鉛が含まれるが、重要なことは全体の亜鉛含量の減少に目をむける必要がある。勿論、亜鉛ゼロが目標には違いはないが、亜鉛華はゴム製品物性に欠かかすことはできないので、最小限にとどめて全体の亜鉛量を減ずることが要求される。
試験では亜鉛華の標準配合量３ｐｈｒの物性レベルを維持しつつ、フロー特性を改良しながら、亜鉛量を減らす工夫を探った。ここでは重要な加硫特性として、ＭＨ、ｔｃ１０％、ｔｃ９０％、ＣＳ(圧縮セット)を測定した。その結果、亜鉛華を減じた配合でも、従来滑剤とＨＴ２０２の配合物はいずれも、やや加硫状態を活性化することが分かった。(配合#１： ４７ ｄＮｍ； 配合#３： ４９ ｄＮｍ； レオメータＯＤＲ １５０℃) ＣＳは、２２ ｈｒ/７０℃と７０ｈｒ/７０℃の条件で測定したところ、滑剤添加の場合小さくなった。また亜鉛華を減らした配合でも同様な利点がえられた (グラフ参照)。
複数のキャビテｨからなる金型の射出成形(例えば、シール部品)では、生地の充填性が重要な因子である。
この再現性の有効な検討方法として、スパイラルモールドフロー試験を実施した。その結果、滑剤２ｐｈｒ添加(表参照)の場合でもフローの向上が見られた(グラフ参照)。ただし、従来滑剤とＨＴ２０２の配合の間では大きな違いは見られない。また、滑剤４ｐｈｒに亜鉛華を減らした配合ではフローは改善されている(留意点：ブルームは見られなかった)。 なお、４ｐｈｒ添加の滑剤配合物の加硫後の硬度も大きな変化はなかった(ショアーＡ; ±２の範囲内)。同時に３日/１００℃条件の老化特性も同様な結果がえられた。
ストラクトールＨＴ２０２は最新の滑剤製品であり、多くの利点をもつ。まず、オープンロールでも融解分散しやすく設計されている低温分散型であること。また、製品外観は明色で非汚染である。
さらに、亜鉛ゼロの目標達成への１つの手段としてより有効といえる。本製品はフロー特性改良に応えながら、亜鉛量規制に適うものとして今後もっと期待されるであろう。

配合#亜鉛華ｽﾄﾗｸﾄｰﾙ
HT 202

従来滑剤

圧縮セット 70h / 70°
C [% ]

スパイラルフロー量 [g ]40132323031.542043251.5410012345グラフ １： 圧縮セット及び フロー量

2008年催物・展示会予定
3月4-7日: Tires & Rubber Moscow / ﾓｽｸﾜ、ﾛｼｱ
www.maxima-expo.ru/eng/tires
アルファテクノロジー社とジョイントスタンド
5月6-8日: ABTB-12th Brazilian Conf. of Rubber Tech./ｻﾝﾊﾟｳﾛ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ www.abtb.com.br
ブース：ストラクトール輸入元PARABOR社
5月20-22日: CCG･Cautchouc Caucho Gomma 2008/Euroexpo Lyon/ ﾌﾗﾝｽ www.ccg-expo.com
ブース：ストラクトール輸入元SAFIC ALCAN社

塩素化PE配合のストラクトールWS180によるフロー特性改良
塩素化ＰＥ (ＣＭ)は 耐薬品、耐油、耐オゾン性が要求される電線被覆配合に広く使用されている。加えて、このポリマーの耐燃性も大きな理由でもある。上記用途の生地の欠点は、とくにフロー特性に問題がでることにある。
そこで、これを改善するために、ストラクトールＷＢ２２２及びＷＳ１８０を用いて評価した。配合の明細を表１に掲げる。ＷＢ２２２の成分は脂肪酸エステルベースであり、ＷＳ１８０はオルガノシリコーン系である。これらはＣＭと相容性がよいが、ＷＳ１８０の添加量はより少量で効果がでる。 表２に各試験配合の加硫後の物理的性質の測定結果を挙げる。とくにＷＳ１８０配合物の圧縮セットは期待通りよい結果がえられた。問題の押出フロー試験の結果をグラフ１に示す。両滑剤が添加されると、著しくフローが伸びることが分かる。とくにＷＳ１８０はより少ない添加量でより大きなフロー特性がえられる。さらに、この滑剤は離型性の改善に優れ、射出成形に適用すると不良品の発生割合が減少することがすでに分かっている。ここで紹介した試験に関してさらに質問があれば問い合わせをされたし。
ブランク

WB 222

WS 180

CPE100100100300

N-772

66.7

66.766.7

280

Zno

27.8

27.8

27.8

260

TOTM

252525240

Mgo( WB 900 )

13.9

13.9

13.9220

表１

WB 222

グラフ１：押出速度[g/分]

ブラ ンク

W B 222

W S 180

ブランク

WB 222

WS 180

ショアーA

787673反発弾性 （％）

2828

27

TS （MPa）

17.4

1716.1

E.A.B （％）

281

279

262

100％モジュラス （MPa）

4.9

4.8

4.8

引裂抵抗 （kN/m）

5.7

6.3

4.6

圧縮セット(%) 100℃/25%

1617153

WS 1802LuvomaxxTac70 DL

3.94

3.94

3.94

パーカドックス14-40

3.94

3.94

3.94

トリゴノックス29-40

3.94

3.94

3.94

Cao

9.4

9.4

9.4

(ミキシングﾃﾞｰﾀ)
ダンプ温度 (℃)

929389

消費エネルギー（kJ）

750755746

ムーニー粘度

114108108

人事−

表２

ロストックの肥料工場のチームリーダとして勤務後
P.ボック
製造部長
52歳

１９８９年にS＋S社に入社。当初ハンブルグ工場の製造部長のアシスタントとして勤務後、１９９９年に製造部長に昇

趣味：ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｲｸﾘﾝｸﾞｾｲﾘﾝｸﾞ

進、新工場に転属。目下ゴム用添加剤、消泡剤、シりコーン製品の製造部門 (製造量４万ﾄﾝ) の責任者。

Eﾒｰﾙ：pbock@struktol.de

Sc hill+ Se ila c he r "Struk to l" Ak tie n g e se ll sch a ft
M o o rfle e te r Stra s se 2 82 2 1 13 Ha m b u rg
P h o n e : + 4 9 (0 ) 40 7 3 3 6 2-0
Fa x: + 4 9 ( 0 ) 4 0 7 3 3 6 2 -1 9 4H o m e p a g e : www. st r ukt ol . dee m a il: in fo @ stru k to l. deCall us. W ehave the solutio n.

Ge rm a n y